167 



formation d zu erhalten. Dagegen sind die in Tabelle VI 

 und VII aufgeführten Messungen an nach ß deformirten Kry- 

 stallen z. Th. auf diese Weise erhalten (Krystalle 4, 4 a, 6, 

 8, /?5, 58, 59); an den Krystallen 4 und 58 sind auch die 

 nach 6 deformirten Partien z. Th. messbar geblieben. 



Bei der Deformation der natürlichen Zwillinge nach 

 ooPöö (100) gleichzeitig nach ß und d ist übrigens auffallend, 

 dass die Deformation nicht allmählich vor sich geht, sondern 

 ruckweise erfolgt. Man fühlt und hört sogar das plötzliche 

 Umknicken der Krystallspitze. welche bis dahin einen merk- 

 lichen Druck ohne Deformationen einzugehen, ausgehalten hat. 

 Besonders scharf pflegen die Knicke an jenen Flächentheilen 

 zu sein, welche in der Nähe des einspringenden Winkels 

 (101) : ß{100} und zugleich in der Nähe der scharfen Säulen- 

 kante liegen ; am ausspringenden Winkel der scharfen Säulen- 

 kanten (welche hier aber m.eist verletzt sind) und in der Nähe 

 der stumpfen Säulenkante pflegen beträchtlichere Rundungen 

 der Flächen einzutreten. So ununterbrochen fortlaufende Re- 

 flexreihen wie auf den Flächen / {k k 1) kommen hier aber 

 niemals vor. Auch bei dem sehr stark deformirten Krystail 

 59 ist der Reflex von £{100} ganz einheitlich, diejenigen 

 von £{111} und £{111) wesentlich nur durch die Zwillings- 

 streifung //' ocPco (100) stark gestört; und S{1U} sind 



aber bedeutend gekrümmt, auch in der Nähe der Druckstelle 

 von Sprüngen durchsetzt (vergl. Fig. 21). 



Gleitung parallel OP (001) und Pöö (101) mit entgegen- 

 gesetzten Gleitrichtungen hervorzubringen, ist nicht gelungen. 

 Bei Druck vom positiven zum negativen Ende der Klinoaxe 

 entstehen stets Deformationen d und a, ebenso bei Druck 

 parallel der Kante {111} : (111} von hinten unten nach vorn 

 oben die Deformation ß und a. 



Für die optische Untersuchung der nach ß und d de- 

 formirten Theile geeignete Präparate herzustellen* ist wegen 

 der meist zahlreichen Sprünge und Lamellen // ooPöö (100) 

 nur in wenigen Fällen gelungen. Es sind drei Schliffe (an- 

 nähernd) //' ooPdb (010) aus nach ß und d gleichzeitig defor- 

 mirten natürlichen Zwillingen nach ooPöö (100) dargestellt. 

 In dem ersten war die Fläche ß{100} gekrümmt, die Defor- 

 mation also keine homogene ; der Winkel (100} : ß (100} be- 



